( 343 ) 



CHIMIE. — Recherches sin- les atlinfjes (suite); 

 par M. Alfred Riche. 



« Dans un premier article j'ai déterminé la fusibilité et la densité des 

 bronzes, et j'ai démontré que l'alliage SnCu' reste sans se scinder en 

 d'autres produits, lors même qu'on le tient fondu pendant un temps assez 

 long et en l'agitant. J'ai reconnu, comme l'avaient constaté antérieurement 

 MM. Cal vert et Jolinston, que le cuivre et l'étain éprouvent dans cet alliage 

 un maximum de contraction, contrairement à l'opinion d'autres expéri- 

 mentateurs, qui avaient annoncé que la contraction augmente avec la pro- 

 portion d'étain (i). 



» Les erreurs sur ce point et les divergences qui existent entre les nom- 

 bres obtenus par MM. Calvert et Johnston et les miens tiennent vraisembla- 

 blement à ce que j'ai opéré sur les alliages réduits en poudre fine dans les 

 mêmes conditions, tandis que les autres expérimentateurs, et probablement: 

 les habiles savants anglais eux-mêmes, ont fait usage de lingots. Or, en sup- 

 posant qu'on ait évité toute soufflure dans la coulée, la texture des alliages 

 offre des différences telles, et la densité de certains bronzes varie d'une 

 façon si grande avec la vitesse du refroidissement, que les matières ne sont 

 pas comparables si on les emploie en lames ou en lingots. 



» I. M. Caron, dans ses remarquables travaux sur l'acier, a parfaite- 

 ment établi que la trempe diminue la densité de ce corps. On avait admis 

 qu'il en est de même pour le bronze des instruments sonores (2), (3); mes 

 expériences, résumées dans le tableau suivant, montrent le contraire. 



» Donc la trempe et le recuit produisent des effets tout à fait inverses sur 

 l'acier et sur le bronze; tandis que la trempe diminue la densité du premier, 

 elle augmente la densité du second. Le fait n'a rien que de naturel, car la 

 trempe durcit l'acier travaillé tandis qu'elle adoucit le bronze. Quant au 

 recuit, il augmente la densité de l'acier trempé, tandis qu'il diuiinne la 

 densité du bronze trempé. 



(i) Briche, Traité de Chimie de M. Dumas, t. III, p. 5r2. 



(2) DussAUSSOY, Traité de Chimie Ae RI. Dumas, t. III, p. 517. 



(3) Wertheim, Annales de Chimie et de Phy siquc, 3" sirie, t. XII, ]). 5g3. 



